SUR UN PHOSPHATK d'uRANE CRISTALLISR 127 



est vert, tout eu offrant les mêmes apparences microscopiques que 

 le précédent; il est formé de chalcolite. Mais il faut, pour qu'il en 

 soit ainsi, que la liqueur ne soit pas trop acide, auquel cas tout le 

 cuivre demeure en solution et l'on retombe sur le précipité jaune 

 habituel du phosphate uranique cristallisé. Je me suis assuré de 

 l'absence de calcium ou autres métaux dans les dépôts (bien piitvé 

 risés et lavés), en procédant, ainsi que l'avait fait M. Debray : dissou 

 dre le sel dans l'acide azotique, précipiter par l'acétate d'ammo- 

 nium la liqueur étendue, filtrer pour séparer le phosphate d'urane, et 

 ajouter à la liqueur filtrée un réactif, tel que l'oxalale d'ammonium. 



Ceci posé, j'ai observé sur le phosphate diuranique une propriété 

 intéressante et non signalée, qui l'éloigné de la plupart des phos- 

 phates insolubles et le rapproche au contraire d'autres seis, tels 

 que l'oxalale de calcium, le sulfate de plomb, etc. 11 prend naissance 

 en effet et se dépose dans des liqueurs qui peuvent être assez forte- 

 ment acides. De plus, de telles liqueurs le dissolvent plus abon- 

 damment à chaud qu'à froid, par suite de la décomposition du sel, 

 et, en raison du phénomène inverse, abandonnée à un lent refroi- 

 dissement, la solution dépose des croûtes ou grains cristallins de 

 phosphate d'urane identique avec le sel primitif. Par exemple, on 

 dissout dans l'eau 5 grammes de phosphate monoammonique et 

 18 grammes d'azotate d'urane cristallisé; le précipité microcris- 

 tallin est lavé par décantation, puis mis en suspension dans 500 

 grammes d'eau, qu'on chauffe progressivement jusqu'à l'ébullition, 

 en ajoutant par petites portions de l'acide clilorhydrique jusqu'à 

 disparition presque totale du précipité. La liqueur étant filtrée 

 chaude dépose au bout de quelques jours le phosphate d'urane sous 

 forme de croûtes jaunes; la présence de sels de calcium ou autres 

 accélère beaucoup la cristallisation, sans augmenter notablement 

 les dimensions des cristaux. A la loupe ou au microscope, on 

 constate que la matière est entièrement cristallisée et constituée 

 par des lamelles carrées, rarement octogonales, atteignant jus |u'à 

 G millim. 5 de côté, souvent empilées irrégulièrement les unes sur 

 les autres. La densité de ce produit est 3.03. Soumis à la cilcina- 

 tion, le produit perd 18.2 p. 100 d'eau, ce qui s'accorde bien avec 

 les formules de Werther et de Debray données plus haut. Enfin les 

 observations suivantes vont nous permettre de déterminer la forme 

 cristalline du sel et de la comparer avec celle de l'uranite : ce sera 

 l'objet principal de la présente communication. 



Il ya cinq années, dans l'espoir d'obtenir de l'uranite. j'avais fait 

 en petit la préparation qui vient d'être indiquée, avec addition de 



